— 468 — 



Le esperienze furono eseguite con il metodo descritto nella Nota prece- 

 dente: le miscele dei due sali vennero fuse in crogiuolo di platino in forno 

 elettrico a resistenza di filo di nichel, nella massa fusa era immerso diret- 

 tamente il teormoelemento Pt-Pt-Rd. La quantità di miscuglio usata era 

 di 15 grammi. 



I punti di fusione dei tre sali puri risultarono: 



NaCl .... 808° 

 NaBr . . . . 748 

 NaI .... 662 

 1.° — NaCl-NaBr. 



II punto di solidificazione del bromuro, che dei due sali fonde più basso, 

 viene leggermente abbassato per aggiunta di cloruro. La curva di cristal- 

 lizzazione è una curva a minimo assai lieve molto simile a quella tracciata 

 da Ruff e Plato ; la temperatura più bassa di solidificazione è 744°, di solo 

 4 gradi interiore al punto di solidificazione del bromuro. 



Tabella l a . — NaCl-NaBr. 



Numero 



°/ 0 in peso 



°/ 0 molecolare 



Temperatura 

 di 



cristallizzazione 



NaCl 



Na Br 



Na Ci 



NaBr 



1 



0 



100 



0 



100 



748° 



2 



7.5 



92.5 



11.88 



88.12 



745 



3 



15 



85 



23.36 



76.63 



744 



4 



22.5 



77.5 



33.62 



66.38 



744 



5 



30 



70 



43.22 



56.78 



745 



6 



40 



60 



53.96 



46.04 



747 



7 



50 



50 



63.90 



36.10 



759 



8 



60 



40 



72.54 



27.46 



768 



9 



70 



30 



80 41 



19.59 



778 



10 



85 



15 



91.20 



8.80 



792 



11 



100 



0 



100 



0 



808 



1 | 1 1 ! | ; l i 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



Mol. »/o NaCl 

 Fig. 1. — NaCl-NaBr. 



